500 c v - J° bn und c - F Eichleiter. [20] 



Rotheisenstein von obiger Localität und demselben Einsender: 



Procente Procente 



Eisenoxyd . . . 6330 entsprechend 44*32 Eisen 



John. 



Eisenglanz mit Quarz. Durchschnittsprobe von verschiedenen 

 Vorkommen im Stubaithale in Tirol, eingesendet von der Haudels- 

 und Gewerbekammer in Innsbruck: 



Procente Procente 



Eisenoxyd . . . 42 92 entsprechend 30-04 Eisen 



Ausser der quarzigen Gangart sind in dieser Durchschnittsprobe 

 nur Spuren von Phosphor und Schwefel vorhanden. John. 



Roth eisen st ein vonRudo in Kroatien, eingesendet von 

 Dr. C. Faber in Wien: 



Procente Procente 



Eisenoxyd . . . 96*10 entsprechend 67*28 Eisen 

 Schwefel. . . . 0*354 



Ausserdem sind noch Spuren von Phosphor, Mangan und Kupfer 

 vorhanden. John. 



Eine zweite Probe von obiger Localität und demselben Einsender 

 enthielt : 



Procente Procente 



Eisenoxyd 89*20 entsprechend 62*44 Eisen 



Thonerde 046 



Kalk . . . 0*30 



Magnesia 05 



Schwefel 010 



Phosphor 008 



Kieselsäure 860 



Glühverlust 108 



Summe . . . 99*87 Eichleiter. 



Spatheisenstein von Rudo in Kroatien, eingesendet 

 von Dr. C. M. Faber in Wien: 



Procente 



rr . , _. , . „ ft _ rt f 43*15 Eisenoxydul 



Kohlensaures Eisenoxydul 69*52 j 26 . 37 Koh i ensäure 



Kohlensaurer Kalk 1*68 { - 74 Kohlensäure 



tt ! , *r 1üßn 8*90 Magnesia 



Kohlensaure Magnesia 18*69 j 9.79 Kohlensäure 



Tn Säure unlösliche Bestandteile . . . 10*84 



Summe . . .100 73 Eichleiter. 



